913 
recht op de lengte-as, zijn in tig. 4 afgedeeld. Zonder eenigen twijfel 
blijkt hieruit, dat men hier weder met komplexe aggregaten van 
elkaar in drie richtingen onder 60° snijdende lamellen te doen beeft, 
zoodat het pseudotrigonale uiterlijk ook bier aan polysynthetische 
vergroeiing zijn ontstaan te danken heeft. 
De samenstellende individuen zijn twee-assig, de assen hoek is klein, 
en overtreft, gelijk boven gezegd werd, zelden 27°. Wij zelve konden 
geen goed assenbeeld bij deze preparaten waarnemen. Aan enkele 
naaldjes werden volgens de immersie-methode voor de brekings- 
indices de volgende waarden gevonden : 
no = 1.600 ± 0.003, voor trillingen evenwijdig aan de lengte-as, 
en nn = J .584 ± 0.002, voor trillingen loodrecht op de lengte-as 
der naalden. 
Of de samenstellende lamellen inderdaad, gelijk Margottet en 
Hautefeuille meenden, rhombisch zijn, is o. i. twijfelachtig. Eer moet, 
zooals vroeger reeds gezegd werd, en ook de Fransche onderzoeker 
meent, aan eene monokliene, pseudotrigonale symmetrie gedacht worden, 
aangezien door de polysynthetische vergroeiing anders geen pseudo- 
tngonaal, doch een pseudo -hexagonaal komplex zou moeten ontstaan, 
wegens de oorspronkelijke aanwezigheid der twee-tallige symmetrie- 
assen in de veronderstelde rbombische individuen. 
Ook de dichtheid der stof (I, 1898) nl. : (t? 16 o = 2,529) komt met 
die van onze vroeger beschrevene twee-assige modifikatie geheel 
overeen [d \ o = 2.520). 
Vatten wij al deze gegevens te samen, dan moeten wij, op grond 
van alle tot dusverre gewonnen ervaringen, wel tot de slotsom komen, 
dat de pseudotrigonale modifikatie van Li 3 Si0 3 geen afzonderlijke 
vorm van het silikaat is, maar slechts als eene polysynthetische, 
pseudotrigonaal-symmetrisehe vergroeiing kan beschouwd worden. 
Deze grensvorm is dan, voor de hier onderzochte evenwichfen, als 
dezelfde fase als de gewone, steeds uit de smelt ontstaande twee- 
assige vorm van ’t lithiummetasilikaat te beschouwen. 
CL. 
£ 
Fig. 4. 
C. 
